198 Hijloire naturelle 
paie guère que dix livres.de plus le bon fer, 
& fouvent on le néglige pour n’acheter que 
le mauvais : cette différence feroit encore 
plus grande fi l’on ne regagnoit pas quelque 
chofe dans la converfion de la bonne fonte 
en fer, il n’en faut qu’environ quatorze cents 
froidir lentement pendant plufieurs jours ; elle fait une 
retraite très confidérable fur elle même : fa criftallifation 
eft en forme pyramidale & fe termine en une pointe très 
aiguë-, elle fe forme principalement dans les petites cavités 
de la fonte. 
La fonte grife eft moins fonore que la blanche, parce 
qu’elle eft plus douce & que fes parties font plus fouples. 
La fonte brune ou noirâtre eft telle, parce qu’on a 
donné trop peu de mine relativement au charbon , & que 
la chaleur du fourneau étoit trop grande ; elle eft moins 
pefante & plus poreufe que l’autre fonte , & plus douce 
à la lime ; elle s’égraine plus facilement, mais fe -cafte 
plus difficilement; elle eft très dure à fondre, mais elle 
donne un bon fer nerveux : fes criftaux font de la même 
forme que ceux de la fonte grife , mais feulement plus 
courts. Cette fonte brune ou noire ne réuffit pas pour 
mouler des pièces minces, parce qu’elle ne prend pas bien 
les impreffions, mais elle eft très bonne pour de greffes 
pièces de réfiftance , comme tourillons, colliers d’arbres, 
&c. 11 fe forme beaucoup d’écailles minces & de limaille 
fur cette fonte noire, poreufe & fouillée : cette limaille 
eft allez femblable à du mica noir, au fablon ferrugineux 
qui fe trouve dans quelques mines, & qui reffemble auffi 
au fablon ferrugineux de la Platine ; ces petites lames font 
autant de parcelles atténuées du régule de fer. Mémoires 
de Phyjiquc , par M. de Grignon, pages 60 & fuiv « 
